다음 에 , 표 1 의 1 에 기재 된 각 성분 을 칭량 하 여 , 혼합 하 여 처리 액 A 를 얻 었 다 . 이 처리 액 A 중 의 약제 ( a ) 및 환원제 ( b ) 의 몰 비 ( a / b ) 는 10 . 2 이 었 다 . 샬레 의 저부 에 구리 나노 입자 퇴적 막 을 가지 는 기판 을 두 고 , 가장 자리 에 유리 의 소편 을 얹 어 기판 이 떠오르 지 않 도록 하 여 , 처리 액 A 를 주입 하 여 5 시간 처리 ( 반응 ) 를 행한 바 , 기벽 등 에 구리 가 석출 하 지 않 고 , 구리 계 입자 도포 부 만 이 선택 적 으로 변색 하 여 처리 가 진행 했 다 . 이 처리 에 의해 구리 입자 층 은 생기 잃 은 구리색 으로 변색 했 다 . 처리 종료 후 , 초 순수 에 침지 하 여 세정 을 행한 후 , 공기 중 에서 건조 했 다 . 도 4 의 1 mm , 5 mm 각각 의 갭 을 가지 는 전극 간 에 있 어서 의 저항 을 4 탐침 법 미소 저항 측정 장치 ( Loresta MCP - T 610 , 미츠 비시 화학 ( 주 ) 제 ) 로 측정 하 고 , FIB / SIM 단면 관찰 로 구한 막 두께 9 . 3 ㎛ 를 이용 하 여 체적 저항 율 을 구하 고 , 각각 2 . 3 × 10 - 7 Ω ㆍ m , 1 . 0 × 10 - 6 Ω ㆍ m 이 었 다 . 도 10 에 나타낸 바 와 같이 , FIB / SIM 단면 관찰 에서 , 원료 인 구리 나노 입자 로 이루어지 는 구조 는 볼 수 없 게 되 고 , 미크론 오더 의 동의 구조 가 생성 하 고 있 었 다 .